- 110 — 



Glühen im Platintiegel schmilzt die Masse ziemlich 

 fest au die Tiegelwände an und man muss beim Ab- 

 lösen sehr vorsichtig verfahren um den Tiegel nicht 

 zu verbiegen. 



Zwei Belegversuche sollen die günstigsten Um- 

 stände darthun. 



Versuch 34. Etwa 5 grm. schwefligsauren Raryt's 

 wurden in einem Platintiegel 30 Minuten über einer 

 guten Lampe geglüht. Nach dem Erkalten erschien 

 die Masse weiss zusammengesintert, ziemlich schwer 

 vom Tiegel ablösbar und leuchtete recht gut hellgelb. 



Versuch 35. Circa 4 grm. schwefligsauren Barjt's 

 wurden in einen kleinen Platintiegel 15 Minuten über 

 einer guten Lampe und 5 Minuten über dem Gebläse 

 geglüht. Die Masse war ziemlich fest an die Tiegel- 

 wand angesintert und leuchtete massig grünlich. Ei- 

 nige Stellen erschienen viel stärker leuchtend als an- 

 dere, im Ganzen war die Lichtintensität viel geringer 

 als im Versuche 34. 



Aus diesen beiden Versuchen erkennt man leicht, 

 dass um das Maximum der Leuchtkraft zu erlangen, 

 ein Glühen über dem Gebläse nicht zweckmässig ist; 

 sollte daher Jemand Leuchtsteine, von schwefligsaurem 

 Barjt ausgehend, herstellen wollen, so empfehle ich 

 das Verfahren wie es im Versuch 34 beschrieben wor- 

 den ist. 



3. Ausgehend von schwefelsaurem Baryt. 



a. Redaction durch Wasserstoffgas. 

 Wie oben schon angeführt, war es Osann welcher 

 vorschlug, schwefelsauren Baryt durch Glühen in einer 

 Glasröhre im Wasserstoffstrom zu reduciren. Von der Mög- 

 lichkeit, nach dieser Methode Leuchtsteine zu erhalten, 



